— 9 — 



es zu einer rothen Flüssigkeit. Dieselbe verändert sich selbst bei starkem und anlial- 

 lendem Glühen nicht im Geringsten, es entwickelt sich keine Spur von Sauerstoff- 

 gas; beim Erkalten gesteht sie wieder zu einer hellgelben kryslallinischen Masse. 

 Durch dieses Verhalten unterscheidet sich die Verbindung wesentlich von der 

 chromsauren Kali-Talkerde , mit welcher sie in der Zusammensetzung sonst voll- 

 ständig überein kommt. Es spricht sich hiedurch wieder deutlich die Eigenthüm- 

 lichkeit der Magnesiagruppe aus. — Um die Zersetzung auszumitteln, welche die 

 chromsaure Kali-Kalkerde in der Lösung durch die Wärme erleidet , wurden 

 folgende Versuche angestellt. 



I. Die durch Abdampfen der durch Kalk gesättigten Lösung von doppelt chrom- 

 sauren Kali erhaltene krystallinische Kruste wurde zerrieben , mit Wasser aus- 

 gewaschen , dann in mehr Wasser gelöst und die Cllrirte Lösung bis zu drei 

 viertel abgedampft. Die krystallinische Masse, die sich hierbei wieder ausschied, 

 wurde abermals umkrystallisirt , dann getrocknet und analysirt. 



2,000 Gr. der Verbindung lieferten 0,088 Wasser, 0,9^2 kohlensauren Kalk 

 und 0,900 Chromoxyd , was folgender procentischer Zusammensetzung ent- 

 spricht : 



Kalk ..... 26, 3S 



Chromsäure SS, 50 



Wasser ... h,kO 



Kali 10,75 



100,00 

 Die durch Erhitzen einer Lösung von reiner chromsaurer Kali-Kalkerde er- 

 haltene schwerlösliche krystallinische Verbindung halte dieselbe Zusammen- 

 setzung. Die Analyse gab in fOO Theilen : . . 



' Kalk 26,52 



Chromsäure 59,80 

 Wasser . . . 4,21 

 Kali 9,17 



100,00 

 Eiese Resultate entsprechen der Formel : k (Ca 0, Cr 3) -f KO, Cr 3 + 2 aq. 



Deokscbr.ScuwEiZEB. 



